40 INFLUENCE DE LA RAPIDITÉ DES VARIATIONS, ETC. 



L'absence de toute variation des pertes hystérésiques avec la 

 fréquence s'explique donc seulement si l'on admet que des tils 

 de fer très fins sont complètement dépourvus de viscosité 

 magnétique. Oi- ])our les fils qui constituent le noyau de fer 

 utilisé dans nos expé)-iences la viscosité ne joue certainement pas 

 un rôle Hen important. Une preuve directe de ce fait est foui-nie 

 par l'aspect des cycles d'aimantation de ce même noyau, 

 obtenus par l'un de nous à la fréquence 1250 à l'aide d'un 

 tube de Braun. 



Les cycles d'aimantation représentés par les ligures 6 et 7 

 ont été photographiés en 1905. La méthode employée, spécia- 

 lement destinée pour l'étude des cycles d'hystérésis aux fré- 

 quences élevées, forme le sujet de la publication mentionnée 

 plus haut. On trouve au même endroit les résultats numériques 

 de ces expériences; les photographies mêmes n'ont jamais été 

 publiées. Il nous a semblé utile d'en ajouter quatre au présent 

 mémoire comme renseignement complémentaire sur les pro- 

 priétés magnétiques de notre noyau. Les figures 6 et 7 repré- 

 sentent chacune des cycles d'aimantation correspondant à peu 

 près aux mêmes limites des champs magnétisants maxima d'une 

 part pour notre noyau à lils de fer fins (tore A — diamètre du 

 fil 0,04 mm.); et d'autre part pour un second tore de mêmes 

 dimensions et de même matériel, pris sous forme de fils de fer 

 de 0,2 mm. de diamètre (tore B). 



L'absence de la viscosité magnétique se manifeste (spéciale- 

 ment pour les faibles saturations) par les angles vifs que pré- 

 sentent les sommets des cycles. Il n'y a aucun retard appré- 

 ciable du maximum de l'aimantation sur le maximum du champ. 

 Le noyau témoin par contre (tore B) fournit des cycles forte- 

 ment arrondis par suite des efïets des courants de Foucault et, 

 peut-être, de la viscosité magnétique. 



Les cycles du tore A vérifient donc bien l'hypothèse mention- 

 née par M. Jouaust ^ que dans des fils très minces l'effet de 

 viscosité soit à peu près sui)primé. 



' R. Jouaust. Le ferromagiiétisme. Applications industrielles. Ency- 

 clop. scientif. du D' Toulouse. Paris. Edit. 0. Doin et fils, 1911, p. 160. 



